196 des Minéraux. 
pendant fix ou fept heures ; fi le lingot eft 
très fonore, s’il fe cafl'e aifément fous la 
maffe, fi la matière en eft blanche & com- 
pofée de lames brillantes & de gros grains 
à facettes, on prononcera fans héftter , que 
cette fonte eft de mauvaife, ou du moins 
de très médiocre qualité, & que pour la con¬ 
vertir en bon fer le travail ordinaire de raf¬ 
finerie ne feroit pas fuffifant : il faudra donc 
tâcher de corriger d’avance cette mauvaife 
qualité de la fonte par le traitement au four¬ 
neau ; pour cela on diminuera d’un huitième 
ou même d’un fixième , la quantité de mine 
que l’on impofe à chaque charge fur la même 
quantité de çharbon, ce qui feul fuftira pour 
changer la qualité de la fonte ; car alors on 
obtiendra des lingots moins fonores, dont la 
matière, au lieu d’étre blanche & à gros 
grains, fera grife & à petits grains ferrés; 
6 i fi l’on compare la pefanteur fpécifique de 
ces deux fontes, celle-ci pefera plus de cinq 
cents livres le pied cube, tandis que la pre¬ 
mière n’en pefera guère que quatre cents 
foixante-dix ou quatre cents foixante-quinze, 
& cette fonte grife à grains ferrés, donnera 
du bon fer au travail ordinaire de raffinerie, 
où elle demandera feulement un peu plus de 
temps & de feu pour fe liquéfier (g). 
(g) La fonte blanche, dit M. de Grignon, eft la plus 
mauvaife; elle eft blanche lorfqu’on ftircharge le fourneau 
de trop de mine relativement au charbon ; elle peut auffi 
devenir telle par la négligence du Fondeur, lorfqu’il n'q 
pas attention dç travailler fon ouvrage pour faire defeendre 
